— 10S — 



scaldamento da me già indicati il maggior tempo di riscaldamento, a pa- 

 rità di ogni altra condizione, rende più discontinuo il diagramma, escludono 

 che queste singolarità siano dovute a mancanza di omogeneità della sostanza 

 e confermano invece l' ipotesi del Cantone dell'assetto poco stabile dipendente 

 da parziali lesioni interne prodotte da processi non perfettamente statici, le- 

 sioni che è da ammettere diventino di maggiore entità, a parità di carico 

 iniziale applicato, quanto più alta è la temperatura e più basso il valore 

 della tenacità, ed, a parità di queste coudizioni, quanto maggiore è il tempo 

 di ricnocimento della sostanza. 



Dalle esperienze risulta poi che a 400° i denti quasi scompaiono pur 

 essendosi partiti dallo stesso carico iniziale ed avendoci un carico di rottura 

 poco diverso da quello corrispondente alla temperatura di 300°. Alla tem- 

 peratura di 500° il diagramma si presenta continuo malgrado si sia partiti 

 dallo stesso carico iniziale e malgrado la notevole diminuita tenacità: essendo 

 assai piccolo, in queste condizioni sperimentali, il tratto di diagramma otte- 

 nuto, esperienze sono state fatte partendo da carichi iniziali più piccoli : 

 mancano i denti e manca inoltre il tratto di notevole cedevolezza che pre- 

 cede la rottura: la sostanza a questa temperatura assume un comportamento 

 di sostanza fragile, comportamento che può dirsi s'inizi verso i 400°. 

 Riassumendo: dalle mie esperienze risulta: 



1°) col passaggio dallo stato di materiale avente proprietà magne- 

 tiche a quello di materiale non magnetico cambia nel nichel la legge di 

 variazione della tenacità con la temperatura; 



2°) questo passaggio è assai lento: ha luogo in tutto V intervallo di 

 temperature compreso fra 300° e 400° nel quale la sostanza presenta un 

 comportamento elastico pressoché costante e cioè la stessa dilatazione ela- 

 stica, ed una piccolissima variazione della tensione limite'; 



3°) le discontinuità negli allungamenti si rendono più nette e di 

 maggiore entità col crescere della temperatura con un massimo intorno 

 ai 300°: a temperature maggiori, cioè per il nichel non avente proprietà 

 magnetiche esse scompaiono; 



4°) il riscaldamento fino a 400° aumenta la duttilità di questo me- 

 tallo perchè mentre lo rende più malleabile solo di poco ne diminuisce la 

 tenacità. 



( x ) Eend. Reale Accad. Lincei, anno 1922, 1° semestre, fascicolo 11°, pag. 465. 



